
‘DIE NATURWISSENSCHAFTEN 


Elfter Jahrgang. 
1. Juni 1923. 

Heft 22. 


‚technischen Eigenschaften zurück. 
‘Werten, die das Material vor 

Rekristallisation von Metallen!). 
Von G. Masing, Berlin. 
ax 
Unter Rekristallisation versteht man allgemein 
die Änderungen, die im Kristallgefüge der Metalle 
bei deren Erhitzung auftreten. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß die Rekristallisation an eine ge- 
wisse Vorgeschichte der Metalle geknüpft ist, 
und daß sie besonders lebhaft und mannigfaltig 
bei Materialien auftritt, die vorher deformiert 
(gereckt) worden waren. Im Verlaufe der Re- 
kristallisation gehen die in den Metallen durch 
die Reckung hervorgerufenen Änderungen der 
Härte, Zer- 
sich wieder den 
der Deformation 
gehabt hat. Im Zusammenhang damit betrachtet 
man auch die Rekristallisationserscheinungen als 
Beseitigung eines durch die Reckung hervor- 
gerufenen Zwanges und Rückkehr zum ursprüng- 
liehen, natürlichen Zustand. Im Einklang mit 
dieser Auffassung steht die Tatsache, daß ee- 
gossene Metalle (die man. in diesem natürlichen 
Zustande beläßt) nicht rekristallisieren. Außer 
der Reckung kann auch allgemein eine unterhalb 
des Schmelzpunktes bewirkte Phasenänderung 
zur Rekristallisation führen. Als solche ist z. B. 
eine Reduktion im festen Zustand, eine elektro- 
lytische Abscheidung, eine allotrope Umwandlung 
usw. zu.betrachten. Auf diese Erscheinungen 
werden wir jedoch im folgenden zunächst nicht 
eingehen, sondern uns auf die Rekristallisation 
gereckter Metalle beschränken. 
Die technische Bedeutung der Rekristallisa- 
tion ist außerordentlich groß. Das ergibt sich 
schon daraus, daß die technische Behandlung der 
meisten Metalle aus einer größeren Reihenfolge 
von Reckungen und Erhitzungen besteht, so dab 
alle Bedingungen für wiederholte Rekristal- 
lisationsvorgänge gegeben sind, die bei abnormem 
reißfestigkeit usw. nähern 
An einzelnen Beispielen für die technische 
Bedeutung der Rekristallisation seien nur fol- 
gende angeführt: f 
1. Einige Aluminiumlegierungen haben die 
Neigung, bereits unter geringer, aber dauernder 
Belastung aufzureißen (Rosenhain, Eleventh re- 
port to the alloys research committee. On some 
alloys of Aluminium 1921), und zwar nur dann, 
wenn sie vorher einer Rekristallisation bei ca. 
450—500° unterworfen worden waren. Die Er- 
hitzung auf diese Temperaturen ist andererseits 
- 1) Vorgetragen am 1. Dezember 1923 in der Gesell- 
‚schaft f. techn. Physik. 
btw. 1923 
era 
Verlauf zu schweren Schädigungen führen kön-- 
nen. 
- diese gewinnt 
zur Erzeugung des dem Duralumin analogen Ver- 
eütungseffektes notwendig. Ferner tritt das 
Aufreißen nur dann auf, wenn die durch die Re- 
kristallisation entstandenen Begrenzungsflächen 
der Kristallite glatt und nicht etwa verzahnt 
sind. Hier besteht also das technische Problem, 
die Rekristallisation so zu leiten, daß Begren- 
zungsflächen einer bestimmten Gestalt entstehen. 
Im folgenden werden wir sehen, daß die große 
Mannigfaltigkeit der Rekristallisationserschei- 
nungen uns eine derartige Möglichkeit bietet, 
wenn wir auch zurzeit noch nicht in der Lage 
sind, die Bedingungen hierfür genau anzugeben. 
2. Ein weiteres Beispiel bietet die Herstellung 
von Führungsbändern aus Eisen (während des 
Krieges). Körber und Wüst (siehe z. B. E. H. 
Schulz, Zeitschrift für Metallkunde 12 (1920)) 
haben durch besondere Maßnahmen bei der Re- 
kristallisation von Eisen ein ganz extrem weiches 
Material erzeugen können, das ganz andere 
Eigenschaften hatte als sonst Eisenmaterial von 
(derselben Zusammensetzung, und sich zur Her- 
stellung von Führungsbändern gut eignete. 
Auf die Metalle, die in. der 
Temperaturen ausgesetzt sind, 
drähte, Kesselbleche, Bestandteile von Turbinen 
usw., braucht in diesem Zusammenhang nur hin- 
gewiesel zu werden. 
Die technische Bedeutung der Rekristallisa- 
tion ist gar nicht hoch genug einzusehätzen, aber 
in den letzten Jahren 
Technik hohen 
wie Glühlampen- 
auch ein 
immer steigendes wissenschaftliches Interesse, 
insbesondere deshalb, weil jetzt bereits so viel 
systematisches . Beobachtungsmaterial - vorliegt, 
daß sich die ersten Möglichkeiten. einer theore- 
tischen Zusammenfassung ergeben. Diese füh- 
ren, wie immer, zu einer neuen Belebung des 
Experimentes, das nun wieder rückwirkend die 
Theorie fördert. In der allerletzten Zeit gewinnt 
man immer mehr den Eindruck, daß sich bereits 
eine gewisse Klärung der theoretischen Ansichten 
über die Rekristallisation anbahnt, daß die 
meisten Gegensätze zwischen den einzelnen An- 
schauungen - sich auf Mißverständnisse zurück- 
führen lassen,. und daß eine baldige Verständi- 
eung zu erhoffen ist. Mit dieser könnte dann 
auch eine Theorie des metallischen Zustandes 
entstehen, die einen Anspruch auf wissenschaft- 
lichen Wert machen könnte. 
Im folgenden: sollen die Erscheinungen der 
Rekristallisation nach Möglichkeit in einem ein- 
heitlichen Zusammenhang, wie er sich dem Ver- 
53 
